상기 표 2 에서 알 수 있 듯이 , 본 발명 에 의한 조성 물질 은 실온 , 저 온 평가 에서 동일 한 접착 강도 를 유지 하 고 있 음 을 확인 할 수 있 었 고 일반 도배 풀 에 비하 여 1 . 5 ~ 2 배 의 높 은 접착 강도 가 발휘 되 고 있 음 을 확인 하 였 다 . 본 발명 은 어느 점 을 낮추 기 위한 과학 적 고찰 및 현상 , 보다 상세 한 평가 를 통한 구체 적 으로 설명 하 면 , 먼저 물 에 잘 녹 고 어는점 을 낮출 수 있 는 고상 물질 로서 , 염화물 , 질산염 , 암모늄염 등 이 있 고 , 액체 물질 로 알코올 류 , 글리콜 류 등 도 같 은 효과 가 있 는 것 으로 알려져 있 다 . 메틸알코올 의 경우 1 몰 의 질량 이 32 g 이 며 , 어는점 내림 은 천일염 의 어는점 내림 몰수 24 . 25 보다 약간 못 한 정도 로 어는점 내림 효과 가 있 고 , 에틸렌글리콜 은 자동차 부동액 으로 사용 되 는데 이것 은 몰 질량 이 62 로 천일염 의 반 이 지만 , 액체 상태 로 혼합 이 쉽 고 취급 용이성 으로 많이 사용 됩니다 . 그러나 상기 물질 은 화학 성 물질 이 다 . 무엇 보다 도 모든 수용성 접착제 , 도료 , 풀 과 같이 물 이 포함 되 어 진 수용성 제품 들 은 영하 의 날씨 에 동결 이 일어나 는 문제점 을 안 고 있 다 . 따라서 겨울철 엔 동결 ( 결빙 ) 발생 으로 시공자 는 시공 을 하 지 못하 는 경우 가 대다수 이 고 , 이동 ( 유통 ) 및 창고 보관 중 동결 으로 인하 여 접착성 이 떨어지 거나 , 전분 응집 및 분리 에 의해 제품 을 버려야 하 는 경우 도 종종 발생 하 고 , 시공 후 얾 현상 에 의한 박리 등 특별 한 주의 가 필요 하 다 . 따라서 현재 시중 에 유통 ( 판매 ) 되 는 제품 2 종과 본 발명 에 의거 제조 된 도배 풀 을 동시 에 냉동고 에서 동결 평가 한 결과 ( 도 1 상단 ) , 물 이 포함 되 어 진 유통 제품 은 약 - 11 ℃ 2 hr 후 1 차 평가 한 시점 에서 동결 이 시작 되 었 고 , 24 hr 냉동고 방치 후 엔 딱딱 한 얼음덩어리 가 되 었 으나 , 본 발명 제품 ( 도 1 참조 ) 은 온도 를 - 16 . 5 ℃ 12 hr 동안 냉동 ( 동결 ) 시켰으나 표면 만 약간 언 정도 였 고 , 계속 해서 - 19 ℃ 에서 24 hr 방치 시 에 도 표면 만 약간 언 정도 이 며 , - 19 . 3 ℃ 이하 ( 냉동고 실제 온도 - 24 ℃, 냉동고 문 을 열 고 사진 촬영 된 시점 의 온도 ) 50 hr 추가 냉동 시험 에서 본 발명 도배 풀 도 얼 었 으나 , 해동 시켰 더니 원상회복 및 접착력 을 그대로 유지 하 고 있 었 다 . 시중 에서 유통 되 는 제품 들 은 언 후 해동 시키 면 제조 할 때 사용 된 용액 인 물 과 전분 성분 분리 현상 으로 응집 이 발생 하 여 접착제 고유 의 접착 기능 이 상실 되 는 현상 이 발생 하 였 다 . 이 의 부착력 평가 를 위하 여 종이 벽지 에 풀 을 바른 후 벽 에 붙여 건조 후 손 으로 박리 여부 를 실시 하 였 다 . 유통 되 는 제품 류 들 은 쉽 게 떨어졌 고 , 심지어 벽 에 붙인 벽지 가 저절로 떨어지 는 경우 도 있 었 으나 , 본 발명 은 박리 시 ( 때 ) 종이 벽지 자체 가 뜯 어 질 만큼 접착력 ( 부착력 ) 엔 문제 가 없 어 접착제 로서 고유 특성 은 그대로 유지 되 고 있 음 을 확인 할 수 있 었 다 . 이 에 관한 평가 결과 를 도 2 상단 에 나타내 었 다 . 본 발명 의 도배 풀 은 - 11 . 8 ∼- 15 . 6 ℃ 24 hr 후 얼 지 않 았 으나 , 일반 도배 풀 은 완전히 얼음 처럼 얼 었 다 . 이 와 같이 본 발명 의 조성 에 의한 조성물 은 낮 은 온도 에서 잘 얼 지 않 는 부동액 처럼 부동 도배 풀 이 됨 을 알 수 있 었 다 . 추가 적 인 평가 로 온도 - 16 ℃ 조건 에서 본 발명 의 첨가 조성 물질 의 함량 에 따른 동결 시간 변화 와 동결 후 해동 시간 에 따른 조성물 상태 등 이 달라지 는 정도 와 그리고 본 발명 의 주요 항목 의 하나 인 표면 저항 에 따른 동결 여부 , 접착성 을 평가 하 였 다 . 전체 중량 대비 실시 예 2 에 의거 제조 된 천일염 3 % 조성물 에서 는 - 16 ℃ 8 hr 동결 후 완전 언 상태 였 고 , 해동 2 hr 때 표면 만 녹 고 , 해동 3 hr 때 반 정도 녹 았 으며 , 완전 해동 후 표면 저항 은 14 . 8 ℃ 36 % RH 108 Ω / □, 17 . 2 ℃ 27 % RH 108 ∼ 109 Ω / □, 14 . 7 ℃ 33 % RH 109 Ω / □; 염화물 3 %, 천일염 3 % 조성물 에서 는 - 16 ℃ 8 hr 동결 후 완전 언 상태 였 고 , 해동 2 hr 때 반 정도 녹 고 , 해동 3 hr 때 slush 상태 였으며 , 해동 후 표면 저항 은 14 . 8 ℃ 36 % RH 107 Ω / □, 17 . 2 ℃ 27 % RH 107 ∼ 108 Ω / □, 14 . 7 ℃ 33 % RH 108 Ω / □; 염화물 6 %, 천일염 6 % 조성물 에서 는 - 16 ℃ 8 hr 동결 후 완전 얼 지 않 은 3 / 4 정도 언 상태 였 고 , 해동 2 hr 때 slush 상태 , 해동 3 hr 때 완전 해동 되 어 졌 고 , 표면 저항 은 14 . 8 ℃ 36 % RH 107 Ω / □, 17 . 2 ℃ 27 % RH 107 ∼ 108 Ω / □, 14 . 7 ℃ 33 % RH 108 Ω / □; 염화물 8 %, 천일염 3 % 조성물 에서 는 - 16 ℃ 8 . 5 hr 동결 후 9 / 10 얼 었 고 , 해동 1 hr 때 반 이상 녹 았 고 , 해동 2 hr 때 완전 해동 되 어 졌 고 , 표면 저항 은 14 . 7 ℃ 33 % RH 107 ∼ 108 Ω / □; 염화물 11 %, 천일염 6 % 조성물 에서 는 - 16 ℃ 8 hr 동결 에서 는 얼 지 않 았 고 , 건조 후 측정 환경 14 . 8 ℃ 36 % RH ( relative humidity ) 에서 표면 저항 106 Ω / □, 17 . 2 ℃ 27 % RH 106 ∼ 107 Ω / □, 14 . 7 ℃ 33 % RH 107 Ω / □ 이 었 고 ; 상기 조성물 들 은 완전 해동 후 본 발명 에서 추구 하 는 표면 저항 109 Ω / □ 이하 평가 된 것 들 의 접착력 은 문제 가 없 었 다 . 그러나 만약 언 후 시공 시 대기 시간 등 을 고려 한 경우 , 보다 바람직 하 게 는 표면 저항 108 Ω / □ 이하 인 조성물 에서 해동 2 hr 때 완전 해동 이 이루어지 는 배합 율 이 가장 바람직 하 였 다 . 모든 평가 제조 조성물 이 해동 후 접착력 에 는 하자 가 없 음 으로 인하 여 동결 방지 조성 접착 물질 으로 제조 가능 함 이 본 발명 의 가장 우수 한 특징 중 의 하나 이 다 . 또 하나 의 평가 실험 으로 완전히 언 도배 풀 들 을 각각 해동 시켜 종이 벽지 에 풀 을 바른 후 벽 에 붙여 접착력 평가 를 실시 한 결과 를 도 2 하단 에 나타내 었 고 , 해동 후 일반 ( 기존 ) 도배 풀 들 은 물 과 전분 이 분리 되 었 지만 , 본 발명 조성물 들 은 외형 적 으로 원래 상태 로 원상 복원 되 어 졌 다 ( 도 3 참조 ) . 이 에 동결 후 해동 시켜 도배 하 고 , 건조 2 시간 후 박리 평가 실시 하 였 다 . 상단 도배 한 것 은 풀 에 물 1 : 1 을 추가 하 여 희석 시켜 도배 한 것 이 고 , 하단 도배 한 것 은 제조 라인 에서 제조 된 도배 풀 을 냉동 후 해동 시킨 상태 그대로 물 추가 없이 도배 한 것 이 다 . 도 2 , 연속 사진 ( 동영상 캡처 사진 ) 의 좌측 도배 는 일반 도배 풀 # 1 로 - 11 . 8 ℃ 24 hr 동결 하 고 해동 시킨 후 도배 한 것 이 며 , 중앙 도배 는 일반 도배 풀 # 2 로 - 11 . 8 ℃ 24 hr 동결 하 고 해동 후 도배 한 것 이 며 , 우측 도배 는 본 발명 에 의거 제조 한 것 을 - 19 . 3 ℃ 50 hr 완전 동결 하 고 해동 시킨 후 도배 한 것 이 다 . 결과 에서 보여 주 는 바 와 같이 , 일반 도배 풀 은 접착력 상실 로 벽 에 도배 한 벽지 가 그냥 떨어지 거나 약간 의 힘 의 박리 에 도 쉽 게 떨어졌으나 , 본 발명 도배 풀 은 얼음 처럼 얼 어도 접착력 에 문제 가 없 음 을 확인 할 수 있 었 다 . 도 에서 보여 주 는 바 , 벽 과 벽지 사이 의 도배 풀 영역 이 떨어지 는 것 이 아닌 벽지 부분 이 찢어짐 을 보여 주 는 바 접착력 은 양호 함 을 알 수 있 다 .